— 219 — 
Vesuvio per l’eruzione del 1895-99. Quantunque i blocchi della roccia con- 
solidata, esaminati dall’autore, fossero tanti quante furono le colate di lava che 
fluirono per 50 mesi consecutivi, nondimeno gli riuscì di scoprire della Breis- 
lakite una sola volta. Il pezzo che la conteneva è costituito di lava molto re- 
sistente ai colpi del martello, talché si ruppe in due parti con superficie semi- 
sferica concava e convessa. Questa superficie di contatto comprendeva uno 
strato di pochi millimetri, bolloso e meno resistente del resto della massa, i cui 
pori erano tappezzati di fasci filamentosi del minerale. 
La Breislakite non comparisce in fenditure, vene o bolle, ma in uno 
spazio sottile, cellulare, limitato uniformemente. Secondo il modo di vedere del- 
l’autore questo spazio corrisponde ad un’ onda calorifica e ad una struttura 
sferiforme, che probabilmente deve la sua causa al movimento generale del 
magma fuso. Il centro dello spazio sferiforme, fu forse il punto di partenza, 
di una corrente radiale di gas, che generò la zona sferica e i cristalli di Breis- 
lakite. L’autore crede che questo gas possa essere acido fluoridrico, poiché 
osserva che il fluoro è uno di quei metalloidi che possiedono una azione po- 
tente mineralizzatrice. 
Mattirolo E. — Bauxiti italiane. (Rassegna mineraria, Voi, XIV, n. 15, 
pag. 229-230). — Torino 1901. 
L’autore annunzia aver riconosciuto che un campione, presentato al labo- 
ratorio chimico del R. Ufficio geologico come minerale di ferro, era costituito 
invece da bauxite : tale campione proveniva da Lecce ne’ Marsi (Abruzzo). Esa- 
minando, dopo ciò, gli esemplari raccolti dal sig. Cassetti, dello stesso Ufficio, 
durante il rilevamento dell’ Appennino della Marsica e della Campania, ne ri- 
scontrò parecchi di bauxiti più o meno ferruginose. Riservandosi di fare un 
ulteriore studio più completo, l’autore si limita a dare brevi notizie sulla strut- 
tura di queste bauxiti (che è la solita oolitica, più o meno coerente) ed a re- 
gistrare i risultati dei saggi chimici eseguiti sul campione di Lecce e su un 
secondo di altra località italiana che non indica. Il tenore in allumina è per 
il primo di 47. 44 °/ 0 , per il secondo di 58. 85 : quello di ossido ferrico rispet- 
tivamente 36. 57 °/ 0 e 18. 62. Il primo campione contiene 2. 86 °/ 0 di anidride 
titanica e 2.33 °/ 0 di anidride silicica : il secondo, complessivamente, 7.91 °/o- E 
peso specifico del primo campione è 3. 33, e quello del secondo 2. 95. 
Queste dell’ing. Mattirolo sono le prime analisi di bauxiti italiane rese 
pubbliche ; mentre prima non era stata ancora da alcuno fatta conoscere con 
certezza l’esistenza di bauxiti in Italia. 
